Akreditasi LIPI No.: 395/D/2012 Tanggal 24 April 2012
ISSN: 1411-1098
Homepage: http://jusami.batan.go.id

## Jurnal Sains Materi Indonesia

## KARAKTERISTIK KOPOLIMER RADIASI SELULOSA ASETAT- co -GLUTARALDEHIDA
Meri Suhartini 1 dan E. Evy Ernawati 2
1 Pusat Aplikasi Isotop Radiasi - Badan Tenaga Nuklir Nasional Jl. Lebak Bulus No.49, Jakarta
2 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) - Universitas Padjadjaran
E-mail: meri@batan.go.id Diterima: 13 Januari 2014 Diperbaiki: 28 April 2014 Disetujui: 28 Mei 2014

## ABSTRAK
KARAKTERISTIK KOPOLIMER RADIASI SELULOSA ASETAT-ko-GLUTARALDEHIDA . Kopolimerisasi radiasi selulosa asetat -ko- glutaraldehida telah dilakukan dengan menambahkan glutaraldehida pada selulosa asetat pada berbagai konsentrasi keberadaan. Sebagai inisiator digunakan iradiasi sinar -γ dari sumber Co-60 pada berbagai variasi dosis iradiasi. Hasil menunjukkan bahwa kopolimerisasi selulosa asetat-ko-glutaraldehida menurunkan derajat penggembungan serta meningkatkan sifat mekanik dan termal pada kopolimer tersebut. Konsentrasi optimum glutaraldehid diperoleh pada 3 % berat/berat dengan dosis iradiasi sinar -γ pada 30 kGy, derajat penggembungan turun dari 7,95 % menjadi 1,32 %, pada derajat kopolimerisasi 16,42 %. Analisis gugus fungsi menggunakan spektrometer Fourier Transform-Infra Red ( FT-IR ) memperlihatkan adanya pergeseran puncak serapan sebelum dan sesudah penambahan glutaraldehid menunjukkan bahwa proses kopolimerisasi telah terjadi.
Kata Kunci : Glutaraldehida, Selulosa asetat, Irradiasi gamma

## ABSTRACT
CHARACTERISTICS OF RADIATION COPOLYMERS CELLULOSE ACETATE-co- GLUTARALDEHYDE . Radiation copolymerization of cellulose acetate -co-glutaraldehyde membrane was done by adding glutaraldehyde monomer on to cellulose acetate at various concentrations. Gamma-ray irradiation from Co-60 source was used as initiator, irradiation performed at various doses. The results showed that copolymerization reduced the degree of swelling as well as enhance the mechanical and thermal properties of the membrane that are copolymerized. The optimum concentration of glutaraldehyde obtained at 3 %w/w with irradiation dose at 30 kGy, the degree of swelling decreased from7.95 % to 1.32 % on the value of the degree of copolymerization16.42 %. The absorption peak of functional groups were analize during Fourier Transform - Infra Red (FT-IR) shifted which indicates that copolymerization occured.
Keywords : Glutaraldehyde, Cellulose acetate, Gamma irradiation

## PENDAHULUAN
Selulosa asetat merupakan golongan ester selulosa yang dapat dimodifikasi untuk memperbaiki sifat fisik dan kimianya untuk keperluan tertentu. Dari sejumlah ester asam karboksilat alifatik selulosa komersial, selulosa asetat mempunyai stabilitas termal yang baik. Selulosa asetat dapat larut dalam pelarut metilen klorida-alkohol. Jika pelarutnya diuapkan akan diperoleh serat yang halus yang disebut asetat rayon
[1]. Selain mempunyai nilai komersial yang cukup tinggi, selulosa asetat juga memiliki beberapa keunggulan diantaranya karakteristik fisik dan optik yang baik sehingga banyak digunakan sebagai serat untuk tekstil, filter rokok, plastik dan film fotografi, pelapis kertas dan membran, serta kemudahan dalam pemprosesan lebih lanjut [2].
Glutaraldehid, karbon-5 linear dialdehid, merupakan zat bening, berwarna pucat kekuning- kuningan, cairan berminyak yang berbau tajam, larut dalam semua perbandingan air dan alkohol, serta pelarut organik. Struktur molekul glutaraldehid ditunjukkan pada Gambar 1. Glutaraldehid umumnya tersedia sebagai larutan asam (pH 3,0 - 4,0) pada rentang konsentrasi 2 - 70% (b/v). Glutaraldehid bereaksi dengan cepat dengan gugus amina pada pH netral dan lebih efisien
daripada aldehida lain dalam menghasilkan ikatan silang termal dan kimiawi yang stabil seperti diperlihatkan pada Gambar 2.
Grafting merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan monomer dan penguraian polimer. Teknik ini dapat digunakan untuk mendapatkan polimer dengan kerapatan tinggi dan menambah kekuatan tariknya. Fisiosorpsi dapat menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan tarikan secara fisika. Prosesnya merupakan proses reversibel yang dicapai dengan polimer akhir difungsikan pada permukaan padat atau perakitan polimerik surfaktan itu sendiri. G rafting dapat dicapai melalui ‘ grafting penjauhan’ atau ‘ grafting pendekatan’. Pada awal proses ‘g rafting penjauhan’, reaksi monomer fungsional dengan rangka tulang polimer membentuk satu graft . Di sisi lain, ‘g rafting pendekatan’ dicapai dengan memperlakukan substrat dengan beberapa metode untuk menghasilkan inisiator yang tidak bergerak, diikuti oleh polimerisasi.
Penyajian skematik dari semua proses tersebut ditampilkan Gambar 3. Crosslinking atau ikatan silang adalah pengumpulan polimer yang disertai pembentukan ikatan kimia. Umumnya, ikatan silang bersifat ireversibel.
Hal tersebut memungkinkan karena adanya ikatan intramolekul (Gambar 4).
Pada penelitian ini polimer selulosa asetat dikopolimerisasi menggunakan glutaraldehida sebagai agent pengikat silang dan iradiasi sinar gamma sebagai inisiator. Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sifat kimia, fisik, dan mekanik dari polimer selulosa asetat, sehingga dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk bahan membran pervaporasi dan adsorben.

## METODE PERCOBAAN

## Bahan dan Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pemanas, desikator, pengaduk magnet, peralatan pencetak lembaran polimer dan peralatan gelas yang umum digunakan dalam laboratorium, tensile strength, Differential Scanning Calorimeter (DSC-60) Shimadzu, Fourier Transform-Infra Red ( FT-IR ) Spectrometer Perkin Elmer Spectrum 100. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air suling, selulosa asetat (SA) (Aldrich), aseton pro analysis (Merck) dan glutaraldehida (GA) 25% (Merck).

## Cara Kerja

## Pembuatan Kopolimer Selulosa Asetat-ko- Glutaraldehida
SA sebanyak 4 gram dimasukkan ke labu erlenmeyer 50 mL yang berisi aseton sebanyak 16 gram b/b secara perlahan sambil diaduk dengan menggunakan pengaduk magnetik. Larutan diaduk selama 24 jam kemudian dimasukkan dalam lemari pendingin selama 24 jam. Larutan tersebut dicetak dengan teknik inverse fase . Lalu ditambahkan larutan GA dengan variasi konsentrasi yaitu 0,1; 0,3; 1; 3 ; dan 10% b/b . Selanjutnya diiradiasi dengan  variasi  dosis  sinar-γ  yaitu  10  kGγ,  20  kGγ, 30 kGγ, dan 40 kGγ.

## Penentuan Derajat Kopolimerisasi
Penentuan derajat kopolimerisasi menggunakan Persamaan 1.
DK(%) = M s – M d X 100%..........(I) M d ................... (1)
o CH 2 OH OH H H OH H H + 3CH 3 COOH o CH 2 OCOCH 3 OCOCH 3 H H OCOCH 3 H H + n H 2 O n n 3 Gambar 2 . Reaksi esterifikasi selulosa menjadi selulosa asetat. [3]
Gambar 1 . Struktur molekul glutaraldehid [4].
Gambar 4 . Diagram skematik dari (I) ikatan silang intermolekul dan (II) ikatan silang intramolekul [5].
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 15, No. 4, Juli 2014, hal. 214-220
Dimana :
DK= Derajat Kopolimerisasi M s = Berat membran sebelum kopolimerisasi (gram) M d = Berat membran setelah kopolimerisasi (gram)

## Penentuan Derajat Penggembungan
SA dan SA-ko-GA, direndam dalam larutan etanol 95% pada suhu 40 o C selama 24 jam. Polimer dan kopolimer yang telah direndam ditimbang sampai diperoleh berat konstan, kemudian dihitung derajat penggembungannya. Derajat penggembungan dapat ditentukan menggunakan Persamaan 2.
DP(%) = M s – M d X 100 M d ...................... (2)
Dimana : DP = Derajat Penggembungan M s = Berat membran basah (gram) M d = Berat membran kering (gram)
Analisis Differential Scanning Calorimeter
Differential Scanning Calorimeter ( DSC ) digunakan untuk mengetahui titik leleh (T m ) dari suatu senyawa, penentuan titik leleh dilakukan sebelum dan setelah proses modifikasi dari suatu polimer. SA standar tanpa kopolimerisasi GA dan kopolimer SA-ko-GA dipotong kecil dengan berat 0,3 mg. Pengukuran DSC dilakukan pada rentang suhu 0 °C hingga 500 °C kemudian dianalisa berdasarkan perubahan titik leleh yang terjadi.
Penentuan Kekuatan Tarik (T s )
Kopolimer SA-ko-GA dipotong sesuai plat dengan lebar 0,3 cm kemudian diukur ketebalannya beberapa kali pada bagian membran yang telah dipotong. Setelah itu diuji kekuatan tariknya dengan alat tensile strength. Nilai T s ditentukan berdasarkan Persamaan (3).
.............. (3)
Dimana :
T s = Kekuatan tarik (kg/cm 2 ) Ml = Massa tarik (kg)
Analisis Spektrum Fourrier Transform-Infrared
Spektrometer Fourrier Transform-Infra Red ( FT-IR ) digunakan untuk mengetahui gugus fungsi dari polimer yang dimodifikasi. Spektrum dari sampel polimer berbentuk film diukur pada bilangan gelombang antara 500 cm -1 hingga 4000 cm -1 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Gugus Fungsi
Selulosa asetat yang telah dikopolimerisasi dengan dan tanpa GA dianalisis dengan Spektrometer FT-IR dan dibandingkan hasil spektrumnya untuk mengetahui ikatan kimia yang terjadi. Hasil perbandingan spektrum FT-IR antara sampel SA tanpa GA (a) dan kopolimer SA-ko-GA 3% b/b (b) ditampilkan pada Gambar 5. Berdasarkan perbandingan spektrum diketahui bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara spektrum SA dan SA-ko-GA, tetapi terjadi pergeseran beberapa bilangan gelombang pada gugus fungsi yang khas (Tabel 1).
Berdasarkan hasil perbandingan bilangan gelombang SA dan SA-ko-GA, diketahui bahwa terjadi pergeseran bilangan gelombang pada daerah khas serapan dari O-H, dari 3549 cm -1 menjadi 3552 cm -1 . Hal ini terjadi karena adanya perubahan letak gugus hidroksi (-OH) pada selulosa asetat yang dihasilkan dari reaksi pembentukan radikal bebas pada gugus O dan berikatan dengan gugus aldehid (C=O) pada GA. Pergeseran bilangan gelombang juga terjadi pada daerah serapan khas C=O, dari 1775 cm -1 menjadi 1769 cm -1 terjadi akibat adanya penurunan intensitas serapan yang disebabkan adanya pengurangan gugus C=O yang berasal dari gugus aldehid dari GA yang tidak ikut bereaksi dengan gugus -OH. Hal yang sama juga terjadi pada daerah khas serapan C-O, dimana terjadi perubahan bilangan gelombang dari 1282 cm -1 menjadi 1284 cm -1 . Reaksi perubahan  SA-ko-GA  teriradiasi  sinar-γ  berdasarkan
T ra n sm it an (% ) Bilangan gelombang cm -1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 1/cm 20 40 60 80 100 120 %T 3 9 1 8 .5 6 3 5 5 2 .0 7 2 9 5 3 .1 4 2 1 2 3 .7 2 1 7 6 9 .7 6 1 4 2 2 .5 6 1 2 8 2 .7 2 1 1 1 2 .0 1 9 0 6 .5 8 6 3 5 .5 7 4 4 6 .5 4 3 5 4 9 .1 7 2 9 4 9 .2 9 2 1 2 4 .6 8 1 7 7 5 .5 5 1 6 3 3 .7 8 1 4 2 8 .3 5 1 2 8 4 .6 5 1 1 1 4 .9 0 9 0 6 .5 8 6 2 5 .9 3 4 4 6 .5 4 SA-g-Glutaraldehid 3% a b O-H C-H C=O C-O Gambar 5 . Perbandingan spektrum FT-IR antara SA dan kopolimer SA-ko-GA
Tabel 1 . Hasil analisis spektrum FT-IR SA dan SA-ko-GA [6] Gugus fungsi Bilangan gelombang (cm -1 )* Bilangan gelombang SA-co-GA (cm -1 ) Bilangan gelombang SA (cm -1 ) Ikatan O  ̶  H 3500 – 3100 3562 3549 Ikatan C  ̶  H 3000 – 2800 2963 2949 Ikatan C = O 1750 – 1600 1769 1775 Ikatan C  ̶  O 1250 – 1000 1284 1282 Ikatat C – O – C 1100 – 1000 1112 1114
Kakakteristik Kopolimer Radiasi Selulosa Asetat-ko-Glutaraldehida (Meri Suhartini )
hasil analisis spektrum FT-IR pada Tabel 1 ditampilkan pada Gambar 6.

## Derajat Penggembungan dan Derajat Kopolimerisasi
Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kerapatan polimer dengan mengukur derajat
penggembungan. Penentuan dosis optimum iradiasi sinar-γ, dilihat dari pengaruh penambahan konsentrasi GA 0,1% dan 0,3% dengan variasi dosis radiasi 10, 20, 30, dan 40 kGy terhadap derajat penggembungan polimer termodifikasi. Hasil pengukuran derajat penggembungan dapat dilihat pada Gambar 7.
Pada Gambar 7 terlihat bahwa penambahan konsentrasi GA 0,1% dan 0,3% b/b menunjukkan kecenderungan perubahan yang tidak terlalu berbeda. Perbedaan signifikan dapat dilihat pada variasi dosis iradiasi yang mana pada konsentrasi GA 0,1% terjadi penurunan derajat penggembungan dari 7,4% pada dosis iradiasi10 kGy menjadi 2,43% pada dosis iradiasi 30 kGy, sementara pada konsentrasi GA 0,3% derajat penggembungan menurun dari 6,9% menjadi 2,23%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kopolimerisasi pada polimer SA, yang mana GA berperan sebagai jembatan dan pengikat silangnya. Konsentrasi SA dibuat 20% b/b karena pada konsentrasi tersebut mampu menghasilkan polimer dengan struktur morfologi dan sifat mekanik yang cukup baik [7-9]. Selain itu aseton digunakan sebagai pelarut selulosa asetat karena aseton
O O O H OCOCH 3 H H O H O H H CH 2 OCOCH 3 H O OCOCH 3 CH 2 OCOCH 3 OCOCH 3 H C O (CH 2 ) 3 C O H HCOH HCOH HCOH (CH 2 ) 3 HCO H O O O H OCOCH 3 H H O H H CH 2 OCOCH 3 H O OCOCH 3 CH 2 OCOCH 3 OCOCH 3 O O H OCOCH 3 H H O H H CH 2 O CO CH 3 H O CH 2 O CO CH 3 OCOCH 3 OCOCH 3 O O H H CH 2 OCOCH 3 H O OCOCH 3 O O O CO CH 3 H O H CH 2 OCOCH 3 H O H OCOCH 3 OCOCH 3 H CH 2 OCOCH 3 O CO CH 3 H O OCOCH 3 H O CH 2 OCOCH 3 H H (CH 2 ) 3 SelulosaAsetat Glutaraldehida ˠ (sinar gamma/ kGy) + Gambar 6 . Reaksi pembentukan SA-ko-GA
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 15, No. 4, Juli 2014, hal. 214-220
merupakan pelarut semipolar yang dapat melarutkan SA dengan baik [10].
Pengaruh  iradiasi  sinar-γ    terhadap  proses kopolimerisasi pada polimer berlangsung melalui 3 tahap, yaitu [11]:

## 1. Tahap inisiasi
Pada tahap ini terjadi reaksi pembentukan radikal bebas  yang  disebabkan  oleh  inisiator  (sinar-γ). Interaksi  dan  efek  fotolistrik  antara  sinar-γ dengan polimer SA dan GA menyebabkan pembentukan radikal bebas yaitu pada gugus –OH dari SA (Gambar 6) menjadi
O O (O radikal) dan H (H radikal) γ R-OH R-O + H
R-C=O R-C-O H
Selanjutnya gugus C-O pada glutaraldehida mengikat O radikal dan H radikal maka terbentuklah ikatan pada SA dan GA.

## 2. Tahap propagasi
Pada tahap ini, radikal-radikal bebas yang dihasilkan oleh reaksi inisiasi tumbuh menjadi molekul yang lebih besar antara SA dan GA. Radikal pada polimer SA berikatan dengan GA lainnya.

## 3. Tahap Terminasi
Pada tahap ini terjadi polimerisasi antara SA dengan GA yaitu terjadi ikatan antara gugus –OH pada SA dengan gugus C=O pada GA yang menyebabkan ikatan semakin kuat dan molekul semakin besar.
Pada saat dosis iradiasi 40 kGy, derajat penggembungan SA-ko-GA kembali mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terjadi pemutusan rantai SA yang disebabkan karena energi radiasi yang terlalu tinggi [12]. Pemutusan ikatan menyebabkan pori pada kopolimer SA-ko-GA menjadi kurang rapat dan mengakibatkan air
lebih banyak terdifusi dalam kopolimer dan menjadikan derajat penggembungan semakin tinggi [7]. Dapat disimpulkan bahwa dosis iradiasi optimum adalah 30 kGy.
Pada Gambar 8 menunjukkan bahwa sampel SA tanpa penambahan GA (derajat kopolimerisasi 0%) mempunyai derajat penggembungan yang besar yaitu 7,95%. Hal ini dikarenakan membran SA tanpa kopolimerisasi memiliki volume bebas atau ruang kosong yang besar pada matriknya, sehingga air dapat mudah berdifusi [5]. Sementara itu SA merupakan polimer yang hidrofilik karena memiliki gugus hidroksil (-OH) pada strukturnya dan dapat berikatan hidrogen dengan air [5]. Tetapi, setelah dipolimerisasikan dengan GA pada konsentrasi 0,1; 0,3; 1, dan 3% (b/b) dengan inisiator iradiasi sinar- γ 30 kGy, derajat penggembungan kopolimer mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 7,95% menjadi 1,32%. Hal ini dikarenakan proses kopolimerisasi menghasilkan matrik SA yang rapat dengan ikatannya yang lebih kuat. Sebagai akibatnya difusi air dalam kopolimer semakin kecil dan derajat penggembungan menjadi turun. Derajat penggembungan terendah berada pada penambahan GA 3% dengan nilai 1,32%. Namun derajat penggembungan kopolimer mengalami peningkatan kembali pada penambahan GA 10% b/b dengan nilai 6,9%. Sementara seiring dengan penambahan konsentrasi GA dari 0,1% hingga10% terhadap polimer SA, derajat kopolimerisasi mengalami kenaikan dari 0% menjadi 33,74%. Hal ini dikarenakan selain terbentuknya kopolimer SA-ko-GA , juga terjadi homopolimer dari GA itu sendiri.
Dari hasil kopolimerisasi ini dapat dilihat terjadinya penurunan kemudian kenaikan derajat penggembungan pada SA setelah penambahan variasi konsentrasi GA. Hal ini disebabkan oleh makin rapatnya polimer akibat terjadinya kopolimerisasi pada rantai-rantai polimer penyusunnya, sehingga volume bebasnya menjadi lebih kecil dan kopolimer yang dihasilkan menjadi lebih rapat. Hasil optimum dari kopolimerisasi ini dilakukan berdasarkan nilai derajat penggembungan terendah dan derajat kopolimerisasi tertinggi yaitu pada penambahan konsentrasi GA 3% dengan nilai derajat penggembungan 1,2 % dan derajat kopolimerisasi16,48%.

## Sifat Mekanik dan Termal
Peningkatan sifat mekanik terjadi pada polimer SA yang dikopolimerisasi dengan GA yang ditunjukkan dari hasil pengujian kekuatan tarik (T s ) (Gambar 9) dan terjadi pula peningkatan ketahanan panas yang ditunjukkan dengan peningkatan titik leleh (T m ) (Gambar 10).
Gambar 9 memperlihatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi GA yang ditambahkan maka nilai kekuatan tarik semakin tinggi. Berdasarkan perhitungan persamaan T s , polimer SA tanpa kopolimerisasi memiliki nilai T s sebesar 466,67 kg/cm 2 kemudian
Gambar 8 . Grafik hubungan konsentasi GA terhadap derajat penggembungan dan derajat kopolimerisasi SA-ko-GA
meningkat seiring bertambahnya konsentrasi GA dari 0,1% hingga 10%. Nilai T s pada penambahan konsentrasi GA 10% yaitu 833,33 kg/cm 2 , sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai konsentrasi GA 10%, nilai T s meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi TA yang ditambahkan. Nilai T s dapat menentukan sifat mekanik dari suatu materi [11].
Kenaikan nilai Ts, menghasilkan ketahanan kimia yang semakin tinggi. Pada kopolimer SA-ko-GA, kenaikan Ts disebabkan oleh adanya ikatan kimia antara SA dengan GA yang semakin banyak pada rantai polimer (Gambar 6) sehingga kekuatan putus dari kopolimer semakin bertambah. Pada kopolimer SA-ko-GA (3% b/b) yang memiliki nilai derajat penggembungan yang rendah dan nilai kopolimerisasi yang tinggi memiliki T s sebesar 722,22 kg/cm 2 .
Sifat ketahanan panas dari SA tanpa kopolimerisasi dibandingkan dengan kopolimer SA-co-GA (3% b/b) yang dianalisis berdasarkan titik leleh (T m ) pada kisaran suhu 0 °C hingga 500 °C (Gambar 10). Polimer SA meleleh pada suhu 213,01 °C (Gambar 10(a)) sedangkan pada kopolimer SA-ko-GA ( 3% b/b) terjadi kenaikan suhu pelelehan yaitu mulai dari 334,32 °C (Gambar 10(b)) dan kemudian mulai mengalami degradasi pada suhu 376,58 °C.
Nilai titik leleh ditentukan oleh faktor kekuatan ikatan antar rantai dan derajat kristalinitas. Rantai utama pada SA (Gambar 6) mengandung gugus aromatik yang dapat menaikkan titik leleh karena
gugus samping menghalangi fleksibilitas rantai utama ketika terjadi pelelehan sehingga titik leleh semakin besar (Rosadi,2011). Sementara itu derajat kristalinitas pada polimer SA bergantung pada keteraturan susunan struktur polimer. Kopolimer SA-ko-GA (3% b/b) memiliki sifat ketahanan panas (termal) yang lebih tinggi dibandingkan dengan polimer SA [8].

## KESIMPULAN
Dari hasil percobaan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kopolimerisasi radiasi selulosa asetat dengan glutaraldehida menggunakan inisiator iradiasi sinar- γ dari sumber Co-60 dapat memperbaiki sifat fisik, mekanik dan termal dari kopolimer yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya nilai derajat penggembungan, kenaikan derajat kopolimerisasi , kenaikan kekuatan tarik, dan kenaikan titik leleh dari selulosa asetat yang dikopolimerisasi.
2. Dosis optimum iradiasi sinar- γ adalah 30 kGy dengan nilai derajat penggembungan 1,32% dan derajat kopolimerisasi 16,42% pada konsentrasi glutaraldehid 3% b/b.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Sdr.Armanu (PATIR-BATAN) atas bantuannya meng-iradiasi sampel selulosa asetat dan terimakasih pada Sdr. Akhmad Rasyid S.Si (PATIR-BATAN) atas bantuannya pada saat menggunakan alat DSC dan FT-IR . Terimakasih khusus kepada Sdr. Nur Rachman (Universitas Padjadjaran) atas bantuannya sehingga penelitian ini dapat berjalan seperti yang diharapkan.

## DAFTAR ACUAN
[1]. C. Chang and L. Zhang, “Cellulose-based hydrogels: Present status and application prospects,” Carbohydr. Polym. , vol. 84, no. 1, pp. 40–53, Feb. 2011.
[2]. S. Cheng and D. R. Kerluke, “Radiation Processing for Modification of Polymers,” in ANTEC 2003/ : Annual Technical Conference , 2003.
[3]. H. Sun, L. Lu, X. Chen, and Z. Jiang, “Pervaporation dehydration of aqueous ethanol solution using H-ZSM-5 filled chitosan membranes,” Sep. Purif. Technol. , vol. 58, no. 3, pp. 429–436, Jan. 2008.
[4]. L. Lei, Z. Cao, Q. Xie, Y. Fu, Y. Tan, M. Ma, and S. Yao, “One-pot electrodeposition of 3-aminopropyltriethoxysilane–chitosan hybrid gel film to immobilize glucose oxidase for biosensing,” Sensors Actuators B Chem. , vol. 157, no. 1, pp. 282–289, Sep. 2011.
Gambar 9 . Grafik kekuatan tarik kopolimer SA-ko-GA terhadap konsentrasi GA
100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 Temp [C] -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 mW DSC 22.33 min 213.01 C -16.38 mW 37.63 min 334.32 C -25.92 mW 42.23 min 376.58 C -11.84 mW a b Gambar 10 . Grafik Titik leleh (T m ) pada (a). polimer SA dan (b). kopolimer SA-ko-GA (3% b/b)
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 15, No. 4, Juli 2014, hal. 214-220
[5]. A. Bhattacharya and B. N. Misra, “Grafting: a versatile means to modify polymers: Techniques, factors and applications,” Prog. Polym. Sci. , vol. 29, no. 8, pp. 767–814, Aug. 2004.
[6]. R. J. Fessenden and J. S. Fessenden, Kimia Organik , 3rd ed. Jakarta: Erlangga, 1997.
[7]. R. Nurarifin, “Kinerja membrane selulosa asetat terikat silang kitosan dengan pengikat silang glutaraldehid,” J. Kim. Univ. Padjadjaran , 2014.
[8]. Rosadi, “Pemanfaatan membran selulosa asetat terikat silang kitosan untuk pervaporasi etanol-air,” J. Kim. Univ. Padjadjaran , 2011.
[9]. Pariyem, “Pemisahan campuran etanol-air menggunakanmembran selulosa asetat yang diikat
silang dengan glutaraldehid secara pervaporasi,” J. Kim. Univ. Padjadjaran , 2008
[10]. M. Nelsa, “Aseton - Keton,” Blogger , 2013. [Online]. Available: http://
m u s t a m u n e l s a . b l o g s p o t . c o m / 2013_03_01_archive.html. [Accessed: 05-Jan- 2014].
[11]. M. Anjayani, “Karakteristik benang kitosan yang terbuat dari kitin iradiasi dan tanpa iradiasi.,” J. Teknol. Jakarta , 2009.
[12]. D. Lestari, “Studi penambahan mineral lempung dan zeolit untukmeningkatkan unjuk kerja membran pervaporasi,” J. Tek. Kim. Inst. Teknol. Bandung ,
2006.